# Крапивная шерсть. Выработка и использование

Серафима Суворова

Крапивная шерсть превосходит по своим свойствам любую другую шерсть. Потому как она взята из растения, а не от животного.Крапива является естественным энергетиком и защитником мира природы. Несет энергию солнца и земли. Защищает, облагораживает, очищает энергетику.Крапива в отличие от других видов шерсти не вызывает аллергии, не имеет противопоказаний.

© Серафима Суворова, 2025


ISBN 978-5-0067-0439-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Крапивная шерсть – чудо природы. Мастер класс по выработке шерсти из стеблей крапивы

Примерно 40—50 минут уходит для получения 5—7 грамм шерсти.


Учитывайте то, что при выработки крапивных волокон выходит много мусора и пыли, работайте в маске, даже если вы вырабатываете волокна на открытом воздухе.


1. Соберите стебли крапивы и просушите их. Рекомендуется использовать сухие стебли крапивы без листьев. Наилучшее время сбора: декабрь-февраль.


2. После просушки положите стебли ровно (не на друг друга, а рядом) на ровную твердую поверхность, лучше всего между двумя слоями ткани.


3. Далее идет процесс расплющивания. Вам нужно любым твердым предметом сделать стебли максимально плоскими. Это нужно для того, чтобы стебли в процессе обминания (следующего шага не ломались, а от стеблей отделялась треста, а волокна оставались).


4. Обминание производится на мялке. Расплющенные стебли кладется поперек мялки и аккуратно в середину проема продавливаются. Сначала это делается максимально аккуратно и медленно. Будет идти активное отваливание тресты (сухого материала стеблей, их будет очень много это нормально). После того, как вы пройдетесь по всей длине стеблей 2—3 раза их можно уже собрать в кучку и стряхнуть, далее обминайте более активно и с усилием, сделали несколько обминаний и стряхивайте тресту, аккуратно разбирая волокна. В один момент вы поймете, что уже ничего не обминается, треста не щелкает. Тогда вам стоит как следует протрясти и перебрать руками то, что у вас получилось. Все крупные частицы аккуратно отделяйте от волокон.